## EDUCATIONAL BUILDING
Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil Vol. 8. No.1 Juni 2022: 22 -28, ISSN-E : 2477-4901, ISSN-P: 2477-4898

## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KULIT PINANG DAN EPOXY RESIN TERHADAP KUAT TARIK BELAH BETON
Fahrizal Zulkarnain 1 , Bayu Indra Putra Nasution 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surrel: fahrizalzulkarnain@umsu.ac.id Diterima : 03 Maret 2022; Disetujui : 29  Juni 2022

## ABSTRAK
Beton serat adalah beton yang cara pembuatannya ditambah serat. Tujuan penambahan serat tersebut adalah  untuk  meningkatkan  kekuatan  tarik  beton.  Penambahan  beton  pada  serat  buah  pinang keringkan  atau  di  oven  dengan  suhu  0  C,  lalu  dipisahkan  kulit  dan  bijinya  kemudian  serat  buah pinang diberai agar tidak bergumpal pada saat terjadi pencampuran lalu serat buah pinang dipotong sepanjang 2 cm, lalu serat buah pinang dicampur sedikit demi sedikit ke campuran beton. Penelitian ini bertujuan mengetahui kuat tarik belah beton optimum setelah dicampur Serat kulit pinang dan Epoxy Resin pada umur beton 7 hari dan 28 hari. Persentase serat kulit pinang yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  0%,  1%,  1,25%  1,50%  dengan  penambahan Epoxy  Resin sebesar  0,8%. Penelitian menggunakan benda uji yang berupa silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, dengan sampel 16 buah beton dan 3 (tiga) variasi yang masing-masing variasi berjumlah 2 sampel. Pengujian yang dilakukan pada campuran beton adalah kuat tarik belah beton. Dari hasil penelitian diperoleh, kuat tarik belah rata - rata beton umur 7 hari dengan serat kulit pinang BN (0%) = 2,86 MPa, BSKP (1%) = 4,56 MPa, BSKP (1,25%) = 3,71 MPa, BSKP (1,50%) = 2,43 MPa. Sedangkan kuat tarik belah rata - rata beton umur 28 hari dengan serat kulit pinang BN (0%) = 2,43 MPa, BSKP (1%) = 2,76 MPa, BSKP (1,25%) = 2,86 MPa, BSKP (1,50%) = 2,54 MPa.
Kata Kunci : Beton Serat, Epoxy Resin , Kuat Tarik Belah, Serat Kulit Pinang

## ABSTRACT
Fiber concrete is concrete in which fiber is added. The purpose of adding these fibers is  to increase the tensile strength of concrete. The addition of concrete to the betel nut fibers is dried or in the oven at 0 C, then the skin and seeds are separated then the betel nut fibers are spread so as not to clump during mixing, then the areca nut fibers are cut 2 cm long, then the betel nut fibers are mixed little by little into the betel nut. concrete mix. This study aims to determine the optimum split tensile strength of concrete after mixing areca nut fiber and Epoxy Resin at the age of 7 days and 28 days. The percentage of betel nut fiber used in this study was 0%, 1%, 1.25% 1.50% with the addition of 0.8% Epoxy Resin. The study used a test object in the form of a cylinder with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm, with a sample of 16 pieces of concrete and 3 (three) variations, each variation amounting to 2 samples. Tests carried out on the concrete mixture are the split tensile strength of the concrete. From the research results obtained, the average split tensile strength of concrete aged 7 days with betel nut fiber BN (0%) = 2.86 MPa, BSKP (1%) = 4.56 MPa, BSKP (1.25%) = 3 .71 MPa, BSKP (1.50%) = 2.43 MPa. While the average split tensile strength of concrete aged 28 days with betel nut fiber BN (0%) = 2.43 MPa, BSKP (1%) = 2.76 MPa, BSKP (1.25%) = 2.86 MPa, BSKP (1.50%) = 2.54 MPa.
Keywords: Areca Nut Fiber, Epoxy Resin, Fiber Concrete, Split Tensile Strength

## 1. Pendahuluan
Semua bangunan gedung menggunakan beton  sebagai  salah  satu  elemen  strukturnya. Keunggulan beton adalah memiliki kuat tekan
tinggi,  mudah  diproduksi,  sedikit  kebutuhan pemeliharaan,  harga  relatif  murah dan  tahan lama  karena  tidak  berkarat.  Struktur  yang berbahan  beton  sangat  rentan  terhadap  retak
karena  sifat  bahannya  yang  getas  serta  sifat beton  yang  kuat  terhadap  tekanan,  namun lemah  terhadap  tarikan.Sifat lemah  terhadap tarik  mengakibatkan  beton  hancur  atau  patah tanpa terjadi perubahan bentuk ketika tegangan maksimum  telah  tercapai  (Wicaksana  dkk., 2014).
Pada  Penelitian  ini  terdapat  beberapa permasalahan  sebagai  berikut:  (a)  bagaimana pengaruh  penambahan  serat  kulit  pinang dalam campuran beton yang ditinjau dari tarik belah dengan benda uji silinder?; b)Pada variasi campuran  serat  kulit  pinang  keberapa  (%) terjadi  kenaikkan  atau  penurunan  kuat  tarik belah  beton  jika  nilai  variasi  persentasi  yang digunakan  untuk  penambahan  serat  kulit pinang dan epoxy resin adalah 1%, 1,25%, dan 1,50%.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: (a) Untuk merancang dan menciptakan inovasi baru beton yang sesuai dengan standar, dengan melakukan penelitian; (b) pemerikasaan beton yang ditambahkan serat kulit pinang dan dikuatkan dengan epoxy resin yang ditinjau dari kuat tarik belah beton.
2. Kajian Literatur
2.1 Beton
Beton  menurut  SNI-03-2847-2002  adalah campuran  antara  semen portland atau  semen hidrolik,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air, dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  yang membentuk  massa  padat.Proses  pengerasan pada  beton  terjadi  karena  adanya  reaksi kimiawi  antara  air  dengan  semen  yang  terus berlangsung dari waktu ke waktu. Penambahan umur  beton  akan  membuat  beton  semakin mengeras dan akan mencapai kekuatan rencana ( f c ’ ) pada usia 28 hari (Hasanah et al, 2019).

## 2.2 Semen portland
Semen portland menurut  SNI  15-2049-  2004 merupakan  semen  hidrolis  yang  dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri dari kalsium silikat yang bersifat  hidrolis.  Semen portland digiling bersama-sama dengan bahan berupa senyawa kalsium  sulfat  yang  berbentuk  kristal  dan boleh ditambah dengan bahan lainnya.

## 2.3 Air
Kondisi air yang digunakan harus bersih bebas dari  asam,  alkali  dan  minyak  atau  yang  dapat dikonsumsi (diminum). Air sangatlah berpengaruh terhadap komposisi beton, hal ini dapat terlihat bahwa w/c sangat mempengaruhi kekuatan tekan terhadap beton. Fungsi dari air pencampur  adalah  sebagai  berikut  ini:  (a) membasahi  agregat  dan  melindungi  dari absorbsi dari reaksi kimia; (b) menjadi formulasi terhadap  semen  untuk  menjadikan  pasta  yang gabungan  antara  keduanya  menjadi  reaksi kimia  yang  berubah  menjadi  panas  hidrasi  (c) menjadi flux material semen untuk melewatkan ke  seluruh  permukaan  agregat  (d)  membuat adukan beton mudah dikerjakan.

## 2.4 Agregat halus
Agregat  halus  menurut  SNI  03-6820-2002 adalah agregat dengan besar  butir maksimum 4,76  mm  berasal  dari  alam  atau  hasil  olahan. Agregat  halus  berasal  dari  hasil disintegrasi alami dari batuan alam  atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah batu (Hasanah et al., 2019).

## 2.5 Agregat kasar
Agregat  kasar  berdasarkan  SNI  03-2847- 2002 adalah kerikil hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai ukuran  butir  antara  5,0  mm  -  40  mm.  Agregat kasar  harus  bersih  dari  bahan-  bahan  organik, kandungan  bahan  organik  maksimum  pada agregat  kasar  adalah sebesar  1%  dan  harus mempunyai  ikatan  yang  baik  dengan  semen. Syarat  agregat  kasar  yang  dapat  digunakan adalah sesuai  dengan SNI-03-6821-2002 (Hasanah et al, 2019) .

## 2.6 Serat dan beton serat
Serat  adalah  bahan  tambahan  yang  dapat digunakan untuk memperbaiki sifat beton yang getas menjadi  lebih daktail (Amri, 2005). Serat merupakan  bahan  yang  kuat, kaku,  dan  getas. Penambahan  serat  bertujuan  meningkatkan kuat  tarik,  menambah  ketahanan  terhadap retak, serta meningkatkan keawetan pada beton (Hasanah et al, 2019).
Serat  yang  panjang  dan  tipis  dengan  rasio l/d>100 mempunyai lekatan dengan beton yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  serat  yang pendek  dengan  rasio  l/d<50.  Hannant D.J.berdasarkan  penelitian  hasil  percobaan
untuk l/d<50 menunjukkan hasil  yang mudah untuk  dicabut  dari  beton. Peningkatan  aspek rasio  serat  akan  memberikan  pengaruh terhadap  kekuatan tarik  maupun  lentur  beton, sama  halnya  penambahan  volume  serat  ke dalam campuran beton (Hasanah et al, 2019).
Penambahan  serat  dilakukan  dengan  cara memberi serat pada beton yang disebar merata ke  dalam  adukan  beton  dengan orientasiacak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya retakan pada beton di daerah tarik. Retak pada beton  di  daerah  tarik  diakibatkan  karena pengaruh  pembebanan,  pengaruh  susut,  atau pengaruh panas hidrasi (Hasanah, et al, 2019).

## 2.7 Serat Kulit Pinang
Serat  kulit  pinang  merupakan  salah  satu material  serat  alam  ( natural  fiber )  alternatif dalam  pembuatan  komposit  yang  secara ilmiah pemanfaatannya  masih dikembangkan.  Pinang ( Areca  catechu  L. ) merupakan  tanaman  famili Arecaceae yang  dapat  mencapai  tinggi  15-20  m dengan  batang  tegak  lurus  bergaris  tengah  15 cm (Hasanah, et al, 2019).
Serat  pinang  diantara  serat  alam  lainnya tampak  merupakan  bahan  yang  menjanjikan karena  murah,  ketersediaan  melimpah  dan tanaman  yang  berkhasiat  tinggi  (Hasanah,  et al, 2019). Tabel serat kulit pinang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi kimiawi serat kulit pinang Komposisi kimia Kandungan (%) Kadar Selulosa 70,2 Air 10,92 Abu 6,02 Sumber: Ruslinda, 2008 dalam Jayanto &Simanjuntak, 2011

## 2.8 Epoxy Resin
Resin  epoxy  atau  secara  umum  di  pasaran dikenal dengan bahan epoksi adalah salah satu dari jenis polimer yang berasal dari kelompok thermoset.  Resin  thermoset  adalah  polimer cair yang diubah menjadi bahan padat secara polimerisasi  jaringan  silang  dan  juga  secara kimia,  membentuk  formasi  rantai  plimer  tiga dimensi.  Resin  epoksi  banyak  digunakan untuk  bahan  struktural,  sehingga  pada  beton penggunaan resin epoksi dapat mempercepat proses pengeringan, karena epoksi
menimbulkan  panas  dan  dapat  membantu percepatan pengerasan (Gemert, et al, 2004).

## 2.9 Kuat Tarik Belah Beton
Kuat tarik belah beton menurut SNI 03- 2491- 2002  adalah  nilai kuat tarik  tidak langsung dari benda uji beton berbentuk silinder. Nilai tersebut  diperoleh  dari  hasil  pembebanan benda  uji  yang  diletakkan  mendatar  sejajar dengan permukaan meja penekan mesin uji. T egangan  tarik  dihitung  dengan  persamaan dari SNI 03-2491-2002 :
𝒇𝒄𝒕  = 𝟐 .𝑷 𝝅 .  𝑳 .𝑫 (1)

## 2.10 Slump
Pengambilan  nilai slump dilakukan  untuk masing – masing  campuran  baik  pada  beton standar  maupun  beton  yang  menggunakan additive dan  bahan  penambahi  ( admixture ). Pengujian slump dilakukan terhadap beton segar yang  dituangkan  kedalam  wadah  kerucut terpancung.  Pengisian  dilakukan  dalam  tiga lapisan adalah 1/3 dari tinggi kerucut. Masing- masing  lapisan  harus  dipadatkan  dengan  cara penusukan sebanyak 25 kali dengan menggunakan  tongkat  besi  anti  karat.  Setelah penuh  sampai  permukaan  atasnya  diratakan dengan menggunakan sendok semen kemudian kerucut  diangkat  keatas  secara  vertikal  dan slump dapat  diukur  dengan  cara  mengukur perbedaan  tinggi  antara  wadah  dengan  tinggi beton setelah wadah diangkat.

## 2.11 Penelitian Terdahulu
Pengujian yang dilakukan yaitu uji kuat tekan beton. Hasil kuat tekan optimum pada 28 hari terjadi  pada  beton  dengan  campuran  serbuk kayu 7% + am 78 concrete additive 0,8% yaitu sebesar 271,11 MPa.(Tugas-tugas et al., 2020) (Rizki Surya Fani). Pengujian yang dilakukan yaitu  uji  kuat  tekan  beton.  Hasil  kuat  tekan optimum  pada  perendaman  air  tawar  28 hariterjadi pada beton dengan campuran abu sekam padi 10% + viscocrete 3115 N 1% yaitu sebesar  26,59  MPa.(Sinambela  et  al.,  2020) (Wisnu  Derlangga  Sinambela).  Pengujian yang  dilakukan  yaitu  uji  kuat  tekan  beton, Nilai kuat tekan beton rata-rata umur 28 hari dengan  bahan  tambah  kombinasi  antara serbuk  kaca  4%,  8%,  12%  dengan  sikacim concrete  additive  1%  pada  campuran  beton, terjadi  peningkatan  sebesar  1,04%,  3,02%,
0,37%  dari  kuat  tekan  beton  tanpa  bahan tambah,  (Serbuk,  et  al.,  2020),  (Rahmad Hidayat).

## 3. Metodologi Penelitian
Metode  eksperimen  yang  diterapkan  dalam penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menciptakan  pengaruh  penambahan  serat kulit  pinang  dan  epoxy  resin  sebagai  bahan penambah  pada  adukan  beton  sebesar  1%, 1,25%, dan 1,50% dari berat volume benda uji. Sampel  di  uji  pada  umur  7  hari  dan  28  hari untuk  melihat  nilai  kuat  tarik  belah  dari masing-masing  sampel.  Pengujian  kuat  tarik belah  beton  dilakukan  sebanyak  16  sampel dengan 3 sampel pada masing-masing variasi. Benda  uji  pada  penelitian  ini  menggunakan cetakan  silinder  dengan  ukuran  diameter  15 cm dan tinggi 30 cm. Benda uji silinder beton dirawat dengan direndam di dalam air bersih dan kemudian diuji pada umur 7 hari dan 28 hari.
Tempat Penelitian dilakukan di Laboratorium Beton Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara  Jl.  Kapten Mukhtar  Basri  No.  3  Medan.  Dengan kelengkapan  peralatan  laboratorium  yang berstandar.  Waktu  Penelitian  dilaksanakan pada bulan Juni 2021 hingga Agustus 2021. Teknik  Pengumpulan  Data  dilaksanakan dengan metode eksperimen terhadap beberapa  benda  uji  dari  berbagai  kondisi perlakuan  yang  diuji  di  laboratorium.  Untuk beberapa  hal  pada  pengumpulan  data, digunakan  data  sekunder.  Data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  beberapa buku yang berhubungan dengan teknik beton (literatur), konsultasi langsung dengan Dosen Pembimbing  dan  Asisten  Laboratorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## 3.1 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian melalui beberapa tahapan kerja  yaitu  :  (1)  Studi  Literatur,  Persiapan Laboratorium  dan  pengujian  bahan  dasar pembentuk beton.
Tujuannya untuk mengetahui  sifat  dan  karakteristik  bahan- bahan  tersebut;  (2)  Perhitungan  perencanaan campuran beton, pencampuran beton, pengujian slump, pembuatan benda uji silinder serta  perawatan  benda  uji  selama  proses pengikatan awal; (3) Pengujian kuat tarik belah benda uji berbentuk silinder.

## 3.2 Prosedur Penelitian
Pengujian/Pemeriksaan  agregat  baik  agregat halus  dilakukan  di  Laboratorium  mengikuti panduan  dari  ASTM  tentang  pemeriksaan agregat  dan  mengacu  pada  Standar  Nasional Indonesia  (SNI).  Standar  pengujian  yang digunakan sebagai berikut : 1. Pengujian agregat halus
a. Berat jenis dan penyerapan SNI 1970- 2008.
b. Analisa gradasi SNI 03-1968-1990.
c. Kadar lumpur SNI 03-4141-1996.
d. Berat isi SNI 03-4804-1998.
e. Kadar air SNI 1971-2011.
2. Pengujian agregat kasar
a. Berat jenis dan penyerapan SNI 1969- 2008.
b. Analisa gradasi SNI 03-1968-1990
c. Kadar lumpur SNI 03-4141-1996.
d. Berat isi SNI 03-4804-1998.
e. Kadar air SNI 1971-2011.
3. Pengujian  slump  beton  mengacu  pada dengan SNI 03-1972-1990
4. Pengujian kuat tarik belah beton mengacu pada dengan  SNI -03-2491-2002
4. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan penelitian
ini
berupa pemeriksaan  material,  perencanaan  adukan beton, pengadukan material campuran beton, pengujian slump ,  pencetakanbenda  uji, perawatan  benda  uji,  dan  pengujian  kuat tarik belah.Hasil pemeriksaan material dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Hasil Uji Material No Jenis Pengujian Agregat Halus Agregat Kasar 1  Berat Jenis 2,56 2,43 2  Kadar Air (%) 2,145% 0,604% 3  Kadar Lumpur (%) 5,3% 0,9% 4  Berat Isi (kg/dm 3 ) 1,67 1,77 5  Analisa Saringan 2,83 6,64

## 4.1 Hasil pengujian kuat tarik belah beton
Hasil  pengujian  kuat  tarik  beton  normal  dan beton variasi serat kulit pinang dan epoxy resin sebagai  bahan  penambah  pada  adukan  beton
sebesar  1%,  1,25%,  dan  1,50% diperoleh  nilai kuat  tarik  yang  berbeda-beda.  Persentase  kuat tarik belah beton variasi terhadap beton normal. Hasil pengujian yang telah dilakukan didapat nilai  kuat  tarik  belah  beton  maksimum  pada umur beton 7 hari yaitu dengan variasi BSKP 1% sebesar 4,56 MPa. Sedangkan beton normal mempunyai kuat tarik belah sebesar 2,86 MPa, maka  beton  BSKP  1%  memperoleh  kenaikan sebesar  1,7  MPa  dibandingkan  beton  normal. Tetapi  pada  BSKP  1,50%  memperoleh penurunan sebesar 2,43 MPa, ini dikarenakan pada saat akan pengujian beton tidak diangin- anginkan  hingga  kering  permukaan  selama satu hari dari sebelum pengujian. Dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
Menurut  (Edhi  Wahyuni  1996)  penambahan serat  pada  adukan  beton  ternyata  dapat memberikan  pengaruh  yang  besar  pada  kuat tarik beton, hal ini disebabkan bertambahnya ikatan pada beton karena lekatan antara pasta dengan  serat  cukup  besar.  Maka  pada penelitian  ini  terjadi  kuat  Tarik  belah  beton maksimum  pada  variasi  penambahan  serat kulit  pinang  1%  karena  adanya  penambahan serat pada adukan beton.
Gambar 1. Persentase nilai kuat tarik belah beton pada umur 7 hari .
Gambar 2. Grafik Persentase nilai kuat tarik belah beton pada umur 7 hari.
Hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  didapat nilai  kuat  tarik  belah  beton  maksimum  pada umur  beton  maksimum  pada  umur  beton    28 hari  yaitu  dengan  variasi  1,25%  sebesar  2,86 MPa.  Sedangkan  beton  normal  28  hari mempunyai kuat tarik belah sebesar 2,43 MPa, Maka beton BSKP 1,25% memperoleh kenaikan sebesar  0,43  MPa.  Tetapi  pada  umur  28  hari BSKP  1,50%  memperoleh  penurunan  sebesar 2,54  MPa,  ini  dikarenakan  pada  saat  akan pengujian beton tidak diangin-anginkan hingga kering  permukaan  selama  satu  hari  dari sebelum pengujian. Dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.
Menurut  Edhi  Wahyuni  (1996)  penambahan serat  pada  adukan  beton  ternyata  dapat memberikan  pengaruh  yang  besar  pada  kuat tarik  belah  beton,  hal  ini  disebabkan bertambahnya  ikatan  pada  beton  karena lekatan antara pasta dengan serat cukup besar. pada  penelitian  ini  terjadi  kuat  tarik  belah beton  maksimum  pada  variasi  penambahan serat  kulit  pinang,  hal  ini  disebabkan  karena adanya penambahan serat pada adukan beton sehingga memperkuat ikatan campuran beton.
Gambar 3. Persentase nilai kuat tarik belah beton pada umur 28 hari.
Gambar 4. Grafik Persentase nilai kuat tarik belah beton pada umur 28 hari.
BN BSKP
1% BSKP1,
25% BSKP 1,50% Sampel 1 2,97 4,45 3,18 2,33 Sampel 2 2,75 4,67 4,24 2,54 2,97 4,45 3,18 2,33 2,75 4,67 4,24 2,54 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ku at T ar ik B el ah ( MP a ) Sampel 1 Sampel 2 2,86 4,56 3,71 2,43 0 1 2 3 4 5 Kua t T ari k B el ah ( MP a ) Fct Rata- Rata BN BSKP 1% BSKP1, 25% BSKP 1,50% Sampel 1 1,48 2,55 2,33 2,97 Sampel 2 1,91 2,97 3,39 2,12 1,48 2,55 2,33 2,97 1,91 2,97 3,39 2,12 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ku at T ar ik B el ah ( MP a ) Sampel 1 Sampel 2 2,43 2,76 2,86 2,54 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Kua t T ari k B el ah ( MPa ) Fct Rata- Rata

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dan pembahasan serta diskusi, maka dapat diambil beberapa  kesimpulan  sebagai  hasil  dari penelitian  ini.  Saran  dikemukakan  dengan tujuan agar penelitian ini dapat dikembangkan dan  dilanjutkan  oleh  peneliti  lainnya.  Dari hasil  pengujian  dan  penelitian  yang  telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan:  (1)  Berdasarkan  perencanaan beton  umur  7  hari  pada  penambahan  serat kulit pinang dan epoxy resin  pada kuat tarik belah beton maka didapat nilai rata-rata pada setiap  variasi:  (BN)=  2,86  Mpa,  (BSKP  1%)  = 4,56 Mpa, (BSKP 1,25%) = 3,71 Mpa dan (BSKP 1,50%)  =  2,43  Mpa;  (2)  Berdasarkan perencanaan  beton  umur  28  hari  pada penambahan  serat  kulit  pinang  dan  epoxy resin pada kuat tarik belah beton maka didapat nilai rata-rata pada setiap variasi: (BN)   = 2,43 Mpa,  (BSKP 1%) =  2,76  Mpa,
(BSKP 1,25%)  =  2,86  Mpa,  dan  (BSKP 1,50%)=  2,54  Mpa;  (3)  Kadar  optimum berdasarkan  data  hasil  pengujian  kuat  tarik belah  beton  dapat  diketahui  bahwa  untuk sampel beton 7  hari dengan variasi BSKP 1% mempunyai  kuat  tarik  belah  yang  paling tinggi yakni sebesar 4,56 Mpa.
Sedangkan beton normal 7 hari mempunyai kuat tarik belah sebesar  2,86 MPa, maka  beton  BSKP  1%  memperoleh  kenaikan sebesar 1,7  MPa. Tetapi pada umur 7 hari BSKP 1,50%  memperoleh  penurunan  sebesar  2,43 MPa, Sedangkan untuk sampel 28  hari dengan variasi BSKP 1,25% mempunyai kuat tarik belah yang paling tinggi yakni sebesar 2,86 MPa.

## Daftar Pustaka
Ade  Lisantono,  Evander  Tandean.  (2019) Pengaruh  Epoxy  Terhadap  Sifat  Mekanik Beton Dengan Bahan Tambah Kaca Sebagai
Substitusi Agregat Halus. Jurnal Rekayasa  Konstruksi  Mekanika  Sipil. Vol. 2 No. 2, Agustus 2019.
Aldo  Jannatun  Naim,  Indra  Syahrul  Fuad,  &
Bazar Asmawi. (2018)
Pengaruh Penambahan  Serat  Buah  Pinang  Terhadap Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton. Jurnal Desiminasi Teknologi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2018. Arman.  A,  Ardon  Rahimi.  (2016) Studi Eksperiment Evaluasi Pengaruh Penambahan  Serat  Nylon  Terhadap  Kuat
Tarik  Beton  Normal. Vol.  18  No.  1 Februari 2016.
Efan  Tifani,  &  Indriyani  Puluhulawa.  (2018) Sifat Fisik dan Mekanis Papan Partikel dari Kulit  Pinang  dan  Serbu  Kayu  Mahang.
Seminar Nasional Industri dan
Teknologi  (SNIT),  Politeknik  Negeri Bengkalis, Oktober 2018, hlm. 284 – 34. Era  Rizky  Hasanah,  Agustin  Gunawan,  &
Yuzuar Afrizal. (2017) Pengaruh
Penambahan  Serat  Kulit  Pinang  Dan Serbuk  Kayu  Terhadap  Kuat  Tarik  Belah Beton. Jurnal Inersia April 2017, Volume
9, Nomor 1. Gede Sarya, Nurul Rochmah, Indra
Lukmansyah.  (2018) Pengaruh  Paku Sebagai  Bahan  Tambah  Terhadap  Kuat Tarik Belah Beton. Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, September 2018, Vol. 03, No. 02, hal 113 – 120.
Lissa  Opirina,  Dewi  Purnama  Sari  dan Muhammad  Hanif.  (2019) Pengaruh Penambahan  Serat  Tandan  Kosong  Kelapa Sawit  (Tkks)  Terhadap  Kuat  Tarik  Belah Beton Normal. Portal Jurnal Teknik Sipil, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2019. Lisa  Utami,  Lazulva.  (2017) Pemanfaatan Limbah  Kulit  Pinang  (Areca  chatecu  L.) Sebagai Biosorben Untuk Mengolah Logam Berat  Pb  (II). Al-Kimia,  Volume  5, Nomor 2, 2017.
Putri Pratiwi, Hendriwan Fahmi, & Georgery Saputra.  (2019) Pengaruh  Panjang  Serat terhadap Sifat Akustik Komposit
Berpenguat  Serat  Kulit  Buah  Pinang dengan  Matrik  Epoxy . Jurnal  Teknik Mesin  Institut  Teknologi  Padang, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2019. Rio  Herdianto  Rahamudin  Hieryco  Manalip, Mielke  Mondoringin.  (2016) Pengaruh Kuat  Tarik  Belah  Dan  Kuat  Tarik  Lentur Beton  Ringan  Beragregat  Kasar  (Batu Apung)  Dan  Abu  Sekam  Padi  Sebagai Substitusi  Parsial  Semen. Jurnal  Sipil Statik, Volume 4, Nomor 3, Maret 2016 (225-231) ISSN: 2337-6732.
Shelly  Monica,  &  Alimin  Mahyudin.  (2018) Pengaruh  Panjang  Serat  Pinang  Terhadap Sifat  Fisik  dan  Mekanik  Papan  Beton Ringan. Jurnal Fisika Unand, Volume 7, Nomor 3, Juli 2018. Sitepu, M.K., 2011 , Pengaruh  Limbah        Abu Sawit Terhadap  Sifat  Mekanik dan  Fisis  Beton, Sub  Jurusan  Struktur  Departemen
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Medan. Retno  Trimurtiningrum.  (2018) Pengaruh Penambahan  Serat  Bambu  Terhadap  Kuat Tarik dan Kuat Tekan Beton. Jurnal Hasil Penelitian  LPPM  Untag  Surabaya, Januari 2018, Vol. 03, No. 01, hal 1 - 6. Rocky Armidion. (2018) Peningkatan Nilai Kuat
Tarik  Belah  Beton  Dengan  Campuran
Limbah Botol Plastik Polyetylene
Terephthalate  (PET). Jurnal  Konstruksia, Volume 10 Nomer 1 Desember 2018. Vista G. Ndoen, Dantje A. T. Sina, Wilhelmus Bunganaen. (2015) Pengaruh Penambahan Serat Daun Gewang . (Corypha Utan Lam) Terhadap  Kuat  Lentur  Dan  Kuat  Tarik Belah Beton. Jurnal Teknik Sipil Vol. IV, No. 1, April 2015.